— 149 — 



La recepción definitiva constará de un acta levantada por dupli- 

 cado y firmada por ambas partes, en la que se deje establecido que 

 el trabajo se ha ejecutado en buenas condiciones y las observacio- 

 nes si hay lugar, que se hubiere creído necesario estampar, 



MATERIALES 



Art. 2"]. Todos los materiales serán de la mejor calidad y exen- 

 tos de defectos capaces de comprometer la solidez ó duración de la 

 obra. Serán sometidos, á expensas del contratista, á todas las 

 pruebas que la Administración juzgue necesarias. 



Art. 28. Ladrillos. — Los ladrillos serán perfectamente amolda- 

 dos, con aristas vivas, bien cocidos, sin ser vitrificados, duros, sono- 

 ros, sin grietas, y tendrán el grano fino, apretado y homogéneo en 

 su ruptura. 



El empleo de ladrillos quebrados sólo se tolerará en los lugares 

 y en la proporción indicada por la dirección de los trabajos. El 

 ladrillo aprensado será preferido. 



Art. 29. Piedra. — La piedra de las canteras próximas á Santiago, 

 deberá ser de aristas vivas en su quebradura y de las dimensiones 

 de simple ó doble bolón, como se pida. 



Art. 30. Arena. — La arena debe ser limpia y áspera al tacto, 

 indesmenuzable al apretarla en la mano, no tan fina que el cedazo 

 de 120 mallas por centímetro cuadrado deje pasar más de un 25 

 por ciento, ni tan gruesa que sea rehusada por el cedazo de 60 

 mallas por centímetro cuadrado. 



Art. 31. Cal. — La cal será de alguna de las mejores del país: de 

 la «Cuesta de Prado», de «Lo Aguirre», de «Lo Espejo», ú otra de 

 igual fuerza. Será suministrada en estado de cal viva, sin mezcla 

 de materias extrañas. 



Art. 32. Cimento. — El cimento será del llamado Portland y de 

 fragua lenta. Su finura será tal, que el residuo que deje al pasar por 

 un cedazo de 4.900 mallas por centímetro cuadrado, sea inferior á 

 un 15 por ciento. 



Toda mezcla al peso, hecha con i de cimento por 3 de arena 

 lavada y seca, deberá dar bloques que, sumergidos durante seis 

 días en agua, después de un día de seca, tengan á la tracción una 

 resistencia superior á 8 kilogramos por centímetro cuadrado. 



Art. 33, Mezcla ordinaria.— Lz. mezcla ordinaria deberá hacer- 

 se apagando la cal con dos días de anticipación, con el agua sufi- 



